710 Gesammtsitzung 



den Ring hindurchgehende, am Bügel der unteren Ringschale be- 

 festigte Stange mit Anschlag auf einige Millimeter begrenzt. 



Es wurde nun ein stark gedämpftes Spiegelgalvanometer durch 

 einen passend eingerichteten Commutator in der Weise mit den 

 beiden Spiralen verbunden, dass man bei der einen Commutator- 

 stellung mit Hülfe einer Nebenschliessung der Hauptspirale die 

 Stromstärke der letzteren, bei der anderen den beim Abreissen in 

 der Inductionsspirale inducirten Strom messen konnte. Das Ab- 

 reissen geschah in der Weise, dass der untere Theil der an dem 

 Ankerbügel befestigten Stange ebenfalls mit einem Ansätze versehen 

 war, welcher gestattete, scheibenförmige Bleigewichte mit Ein- 

 schnitten, die bis zur Mitte der Scheiben reichten, auf die Stange 

 zu schieben, die dann durch den Ansatz festgehalten wurden. War 

 durch Ansetzen der nöthigen Anzahl solcher Gewichte die Trag- 

 kraft des Magnetes annähernd äquilibrirt, so wurde eine ebenfalls 

 an der Tragstange des Ankers befestigte Federwage langsam an- 

 gezogen und das von ihr im Augenblicke des Abreissens angezeigte 

 Gewicht notirt, während ein anderer Beobachter den Ausschlag des 

 Spiegelgalvanometers beobachtete, welcher den beim Abreissen in 

 der Inductionsspirale erzeugten Strom angab. Dieser Ausschlag 

 ist ein Maass des beim Abreissen des Ankers im Magnete ver- 

 schwundenen Magnetismus, also auch ein Maass der Verstärkung 

 des Magnetismus durch den Ankerschluss. Um den ganzen vor 

 dem Abreissen im Magnete vorhandenen wirksamen Magnetismus 

 zu erhalten, muss man den Ausschlag hinzuzählen, der bei Unter- 

 brechung des magnetisirenden Stromes eintritt, nachdem von dem- 

 selben der durch die Induction der Hauptspirale selbst auf die 

 Inductionsspirale bedingte Ausschluss abgezogen ist. Diesen Zahlen 

 sind die Abreissgewichte annähernd proportional. Die Abweichun- 

 gen erklären sich genügend dadurch, dass auch bei geöffneter Kette 

 noch Magnetismus im Eisen des Magnetes zurückbleibt, sowie durch 

 die trotz sorgfältiger Aufschleifung doch immer noch unvollkommene 

 Berührung aller Eisenmoleküle beider Seiten der Schnittfläche an 

 einander. Die Berührung muss um so vollständiger werden, je 

 stärker der Druck der Flächen auf einander ist. 



Wie sich aus der Tabelle ergiebt, ist die beobachtete Maximal- 

 tragkraft 65,2 kg . Das aus dem Ansteigen der Tragkraft zu be- 

 rechnende Maximum der Tragkraft würde etwa 75 ig sein. Das 

 Gewicht der zum Ringe gebogenen Eisenröhre betrug 192,54 g , das 



